142 



Legierungen 



lung scheiden sie die kupferreiehere und zink- 

 armere Losung a aus. Dainit sind wie bei den 

 Stahlen und den Bronzen die Bedingungen 

 fiir den Erfolg des Abschreckens gegeben, der 

 Z erf all der homogenen Losung /3 wird da- 

 durch verhindert. 



Im ganzen ergeben sich folgende Vorziige 

 des Messings gegeniiber clem reinen Kupfer 

 und den Bronzen: gegeniiber beiden der 

 geringere Preis besonders bei hohem Zink- 

 gehait, gegeniiber den Bronx.en die Ab- 



izoa 



20 30 



W 50 60 

 Kupfer -Zink 



Fig. 40. 



70 60 30 700%Zmk 



^30 





10 ZO 



Losunq <x 



30 



cc+ft 



nur kalf walzbar 



, he/ss 

 walzbar 



Leg/erungen 



wesenheit 

 gegeniiber 



Kupfer -Zink 

 Fig. 41. 



von Saigerungserscheinungen, 

 dem reinen Kupfer die 



rotliche Farbe und werden zur Herstelluug 

 von unechten Goldwaren (Toinbak) ver- 

 wendet. 



GuBmessing wird je nach dem Zink- 

 gehalt als Rot- oder GelbguB bezeichnet. 



Zu erwahnen ist noch die Verwendung 

 von Zink-Kupferlegierungen zum Loten von 

 Kupfer, Messing, Bronze, Eisen und anderen 

 hochschmelzenden Metallen. Der Zinkgehalt 

 richtet sich nach dem Schmelzpunkt der zu 

 verbindenden Metalle. Man bezeichnet diese 



Lote als Hartlote im 

 Gegensatz zu den aus 

 Blei-Zinnlegierungen be- 

 stehenden Weichloten. 

 In manchen Fallen wird 

 Zinn oder Silber hinzu- 

 gefiigt (Silberschlaglote). 

 Wie zu den Bronzen 

 werden auch zum Messing 

 die verschiedenartigsten 

 Zusatze gemacht 

 sauerstoffbindende und 

 Legierungszusatze. Der 

 EinfluB der Legierungs- 

 zusatze auf die Konsti- 

 tution ist beim Messing 

 genau studiert worden 

 und von groBem Inter- 

 esse. Solange eine be- 

 stimmte Grenze nicht 

 iiberschritten ist, lost sich das 

 zugesetzte Metall in den Be- 

 standteilen a und /? und be- 

 einfluBt die mechanischen 

 Eigenschaften in auBerst 

 giinstiger Weise, bei hoheren 

 Gehalten tritt ein neuer Ge- 

 fugebestandteil auf und die 

 Legierung wird sprode und 

 briichig. 



Die Wirkung des Zusatzes auf 

 die mechanischen Eigenschaften 

 kann zum Teil berechnet werden, 

 wenn man annimmt, daB das zu- 

 gesetzte Metall einer groBeren 

 oder kleineren Menge Zink 

 aquivalent ist: die Legierung 

 verhalt sich wie eine reine Zink- 

 Kupferlegierung von verschie- 

 denem, groBerem oder kleinerem 

 Zink- oder Kupfergehalt. Dem 

 Aluminium, um ein Beispiel an- 

 zufiOiren, kommt die Aequi- 

 valenzzahl 6 zu: man hat also 

 rait 70% Cu 25% Zn 5% Al 



'0 



% Zink 

 <+? I 7 



harl- u briichig 



fiir Messing 



roBere Harte und Festigkeit 



und die 



leichtere Bearbeitbarkeit. Es erklart sich 

 hieraus die vielseitige Verwendung des 

 Messings fiir alle gewohnlicheren Zwecke. 



,,fiktiven" Gehalt von 

 ^VTF^W X 100== 6B / 125 X 100== 44 % Zin k 



70 + 25 + (6x5) 

 und dementsprechend von 56 % Kupfer. 

 Das Diagramm (Fig. 41) zeigt, daB einem Gehalt 

 von- 25% Zink die reine feste Losung, einem 

 Gehalt von 44% ein Gemisch von a und ent- 



Bei Gehalten von weniger als 10% Zink spricht. Diese Berechnung wird durch den mikro- 

 besitzen die Zink-Kupferlegierungen eine graphischen Befund bestiitigt. Man kann demnach 



